( 1324 ) 



de faits observés qu'on ne saurait les attribuer au mauvais emploi des ci- 

 ments. 



» Le ciment a fait avec l'eau une prise régulière et les mortiers ont 

 d'abord acquis une très grande dureté; puis, après une période qui a sou- 

 vent dépassé une et même plusieurs années, ils ont tous été le siège du 

 même travail lent et progressif qui a continué jusqu'à la complète des- 

 truction des ouvrages. 



)) Les dallages et enduits se sont gercés tout en conservant une grande 

 dureté. Les fendillements sont allés s'accroissant avec le temps, augmen- 

 tant le volume de la masse du mortier qui conservait une dureté suffisante 

 pour former un tout solide, capable de résister à une pression ou à une 

 traction considérable. On a constaté dans une plaque de dallage une aug- 

 mentation de volume se traduisant par un allongement de o",o4 sur une 

 longueur de i™. Lorsqu'un dallage subissait ce mouvement d'expansion, 

 il pressait fortement les obstacles contre lesquels il s'appuyait sur son 

 pourtour : tantôt dans une salle ou dans un corridor, il en écartait les 

 murs qui se fissuraient dans leur hauteur; tantôt il chassait de leur aplomb 

 les pierres qui se trouvaient à son niveau, quoique ces pierres, d'un poids 

 considérable et fortement maçonnées, eussent à supporter la charge de 

 murs très élevés. Les pressions produites par l'augmentation de volume 

 des ciments étaient suffisantes pour faire éclater des pierres en granit de 

 fortes dimensions, pour produire des mouvements considérables et des 

 dislocations de toute nature dans des maçonneries. 



» Les échantillons de mortier prélevés dans une vingtaine de ces ou- 

 vrages ont tous présenté à l'analyse des caractères identiques. 



» Dans le plus grand nombre d'entre eux, le ciment qui avait servi à les 

 fabriquer s'est présenté avec la composition suivante : 

 Silice 17,42 



, 27,24 



Alumine et oxyde de fer. ... 9,02 ) 



Chaux. 43,56 ^ ^, 



Magnésie 29,18) 7->/^ 



» Dans les autres mortiers, la somme de la silice, de l'alumine et de 

 l'oxyde de fer a varié de 22, 17 à 3o, 38 pour 100. La somme des poids de 

 chaux et de magnésie est restée comprise entre 77,8 et 70,0, la propor- 

 tion de magnésie variant de 21,20 à 34,72. Dans un cas, elle est des- 

 cendue à 12 pour 100. 



» Les ciments de Portland ont un indice d'hydraulicité voisin de o,5o et 

 ne contiennent ordinairement que de minimes proportions de magnésie. 



